Opino io dunque che il vetro sia fuso alla l«e«riia da 

 Smaltatore, o alla fornace nel conformarlo, come aggrada 

 prova una distensione contraria allo slato che ha natural- 

 mente e che per la forza d' aggregazione quando è fluido , o 

 per la foria di cristallizzazione nei passare allo stato solido 

 Je molecole di questo sono in una continua tendenza a di- 

 spersi secondo l'ordine, dirò così, di loro polarità, e non 

 rilenfjono la forma, e la (ìgura impressa loro (o per l'espan- 

 sione d.-lla materia colla compressione interna dell' aria , o 

 per lo stiramento) se non a cagione della solidità acquistala 

 nel tcmno che venivano dette molecole sforzate a conformarsi 

 a piacimento dell'artefice; succedendo un fatto analogo coli' 

 acciaio , le molecole del quale per un freddo subitaneo non 

 hanno tempo di disporsi secondo la natura loro, e ne ri<!ulta 

 l'effetto delia tempra. Non è però, che questa tendenza della 

 materia del vetro ad ubbidire alle proprie elementari attra- 

 zioni sia del tutto estinta col raffreddamento , giacché que' 

 vetri che non furono rimessi ad un forte calore , onde raf- 

 freddarsi lentamente \n seguito , ed aver in tal modo campo 

 di ravvicinarsi le parti gradatamente , spesso da loro mede- 

 simi tosto j o tardi si spezzano, e screpolano, massimamente 

 se sieno di qualche spessore; perchè allora venendo impedita 

 oer la densità delle pareti ogni minimo cangiameiito di figura 

 (che d'altronde succederebbe per la flessibilità ne' vetri sot- 

 tili , cui dà luogo la loro elasticità ) è di necessità che le 

 parti si slacchino ; molto pia se con un corpo duro , coro* 

 arena ne' vasi, filo d'accisjo ne' tubi grossi si solchino facili- 

 tandone la separazione . La lagrima batavica , ed i mattrac- 

 eini di Bologna ne mostrano 1' efl'etto in modo straordinario. 

 Ora dunque sofliandosi una bolla, e tosto coosolidandosi deve 

 questo vetro trovarsi in uno stato sforzato di estensione , e 

 come tale tendere al ravvicinamento delle parti; e lentamente 

 in parte vi arriva diffatti per la flessibilità propria in ragione 

 della sottigliezza, e della temperatura del vetro medesimo. 

 Fer questo è che nemici termometri fabbricali nell'inverno 

 non appare il fenomeno sensibile nei primi mesi, ma lo ad- 

 diviene col riscaldarsi della stagione , la quale quantunque 

 sia ad una temperatura tanto ancora lontana dal grado della 

 fusione del vetro , continuata però a lungo supplisce all' in- 

 tento . E' poi diversa la diminuzione di capacità in questi 

 termometri secondo la densità del vetro, e quautilà di super- 



